DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
533 


constituants, est formé de ces deux phases très 
entremélées, soit à l’état lamellaire, soit à l’état 
granulaire (fig. 54, 55 et 56). 
A titre documentaire, voyons ce qui va se passer 
pour un acier lorsqu'on le chauffe ou qu'on le 
trempe à température croissante : 

Fig. 55. — Perlite : eutectoïde de Fes + Fe*C (>< 1.200), 
Soit, sur le diagramme, un acier à 0,5 ?/, de 
carbone (fig. 22, p.478). 
Tant que la température à l’échauffement n’a 
Au delà de 800°, le fer «, élément proeutec- 
toïde,a disparu complètement ; nous sommes en 
solution fer y - carbone : sa constitution doit être 
polyédrique. 
L'expérience permet d’établir les points sui- 
vants, relatifs à la structure de l'acier trempé: 

Fig. 57. — Martensite fine (>< 165). 
1° Si l'échantillon est de faible volume, si 
la vitesse de refroidissement est suffisante, si, 
enfin, la température de trempe dépasse peu le 

Fig. 56. — Carbure de fer coalescé (>< 1.000). 
pas atteint 7000, aucune transformation : il est 
et reste constitué, quelle que soit la température 
inférieure à 700, de fer: et de Fe, ce dernier 
corps en eutectoïde perlitique. 
Entre 700° et environ 800°, le carbure de fer 
disparait, le carbone entre en solution ; le métal 
est formé de fer « + solution fer -carbone. 
Fig. 58. — Martensite grossière (X 165). 
point de transformation le plus élevé, l'acier 
présente la structure martensitique (fig. 57). 
La martensite (dédiée-par Osmond à Martens, 
directeur du Laboratoire de Grosslichterfelde) 
est caractérisée par des aiguilles extrêmement 
fines, rarement visibles sous des grossissements 
- de 300 diamètres. Ces aiguilles affectent très 
RE US RE 

FLE 
